^ ^ 181 5. 



3è la différence chimique entre Tarragoniie et le spaîk calcaire 

 rhomboïdal , par M. Stromeyer. 



M. Stromeyer prouve dans ce mémoire- que Farragonite diffère du Extrait d'unMémoire 

 spath calcaire, en ce qu'elle contient, outre le carbonate de chaux, du lu à la Soc. royale- 

 carbonate de strontianeel de l'eau combinée. Voici les résultats de son fi^^Je|^|\ JiiUefc 

 travail. i8i3. 



Le spath rhomboïdal d'Islande. Spath rhomhdïdald'Andréasberg.. 



Ghaux... 56,i5.. 55,9802. 



Acide carbonique 4^570 433655. 



Protoxyde de manganèse 



et un atome de fer , . . 0,1 5 o,5565.^^ 



Eau de décrépitation . . . 0,00 0,1000. 



^ 100,00 ■ IOO,OOOu 



Le protoxyde de manganèse se trouve à l'état de carbonate dans ces 

 minéraux; quanta l'eau contenue dans le spath d'Andréasberg, elle n'y 

 est pas chimiquement combinée , elle est simplement interposée entre 

 les lames des cristaux. ■ . 



Arragonitè du Beam. d'Arragan. d'Aiwergm, ■ 



Orbonate de chaux. . ,94,8249. • . . .... .94,5757 97,7227. 



—de strontiane. 4;o836.- 3,9652. ......... 2,0553. 



—de manganèse et hy- 

 drate deperoxydede fer 0,0909. ........ 0,7070(1) (2)0,0098, 



Eau de cristallisation. . 0,985 1 o,5ooo 0,2104. 



99,9855 99^5489 99,9981.' 



Le protoxyde de manganèse contenu dans quelques variétés d'arrago- - 

 nite est à l'état de carbonate; il est la cause de la couleur rougeâtre que 

 prend farragonite lorsqu'on la calcine dans un creuset. 



L'hydrate de fer est accidentel. Il y a des parties d'arragonite qui en 

 sont absolument dépourvues. 



L'eau-contenue dans farragonite y est en véritable combinaison , aussi 



(1) Cette arragonitè ne contient pas d'oxyde de manganèse , maïs 0,7070 d'hydrate de 

 peroxyde de fer , du. sulfate de cliaux et du sable. 



(2)^L'arragoaite d'Auvergne ne contient que 0,0098 d'hydrate de peroxyde d« fer, ■ 



